Das Skleroraeter, ein Apparat zur genaueren Messung der Härte der Krystalle. 421 



äusserst labilen Constitution wegen sich nicht praktisch erweisen ; 

 Franz hat es auch nur in seltenen Fällen in Anwendung gebracht. 

 Seine Untersuchungen erstrecken sich über eine grössere Zahl von 

 Mineralien; nebst den Gliedern der Mohs'schen Scale wurde noch 

 Disthen, Alaun, Honigstein, Dioptas, Diopsid, Pistazit, Zircon, Turma- 

 lin und Beryll in das Bereich derselben gezogen. Im Allgemeinen 

 fanden sich die Resultate F r a n kenh ei m' a bestätigt (zuweilen auch 

 berichtigt), und das Verdienst dieser Arbeit beruht hauptsächlich dar- 

 auf, jene ungefähren Schätzungen auf absolute Zahlenwerthe zurück- 

 geführt zu haben. 



Bedingungen der Richtigkeit eines sklerometrischen, nach Seebeck's 

 Prinoip construirten Apparates. 



Dieselben lassen sich zurückführen auf folgende Punkte : 



1. Empfindlichkeit des Hebels. Sie wird erreicht durch genaue 

 Aufhängung desselben in seinem Schwerpunkte ; durch die Reduction 

 der Reibung zwischen Axe und Hebel auf ein Minimum; durch mög- 

 lichste Verringerung der Masse. Da für geringere Härten die Empfind- 

 lichkeit grösser sein muss als für grössere, und letztere auch eine 

 bedeutende Belassung der Spitze fordern , welche einem Hebel von 

 geringster Masse leicht verderblich werden könnte, so empfiehlt sich 

 der Gebrauch von zweien, einem leichteren und stärkeren Hebel. 



2. Ebene und glatte Beschaffenheit der Oberflächen. Man erlangt 

 diese entweder durch frische Theilung oder wo diese nicht möglich 

 ist oder nicht ausreicht, durch Schliff. Geprüft wird sie durch Spiegelung, 

 wobei alle Bilder rein umgrenzt und unverzogen erscheinen müssen. 

 Beim Schleifen ist die höchste Sorgfalt darauf zu verwenden, dass 

 die Fläche wirklich diejenige Lage gegen die Axen des Krystalles 

 behalte oder erhalte , welche man der Untersuchung zu unterziehen 

 beabsichtiget. Eine vollkommen geschliffene Fläche weicht von der 

 natürlichen in gleicher Vollkommenheit spiegelnden in den Härtever- 

 hältnissen fast nicht oder gar nicht ab; wenigstens sind die beob- 

 achteten Abweichungen immer innerhalb der Grenzen der unver- 

 meidlichen Beobachtungsfehler gefunden worden. 



3. Die ritzende Spitze oder Schneide sei der untersuchten 

 Fläche an Härte so weit überlegen, dass die Abnützung, die sie beim 

 Gebrauche erfährt nicht zu schnell merklich werde. Wendet man 



